521 
Se ve pues que, propiamente hablando, no existe en el co- 
mercio nikel absolutamente puro, y que el que se encuentra 
está mezclado especialmente en mayor ó menor proporción con 
el cobalto y cobre. Sin embargo, es mas fácil de obtener que 
el cobalto en estado puro, en razón de su menor afinidad para 
con el oxígeno; y en esta propiedad es en la que he fundado 
mi procedimiento de purificación. 
Empiezo por tomar cierta cantidad de óxido de nikel puro 
y la mezclo con un poco de agua, formando una pasta que se 
reduce á granos, haciéndola pasar por una criba de porcelana 
ó barro. Dejo secar los granos completamente; los pongo en un 
tubo de porcelana que caliento hasta el rojo, y después dirijo 
á este tubo una corriente de hidrógeno puro, dejándola cor- 
rer basta que se enfrie. Resulta una especie de esponja metáli- 
ca gris, que be fundido con un poco de bórax en un crisol que 
tenia dentro alúmina pura, y así be obtenido un boton de her- 
moso color blanco de plata, casi tan dúctil como el cobre, y que 
pesaba 620 granos (408 r ,10), cuyo peso específico era de 8,575. 
Su maleabilidad parece efectivamente muy grande, pues lami- 
nando una parte de él, he podido tener un ejemplar casi tan 
delgado como una hoja de estaño, pero que propende á poner- 
se mate al cabo de algunos dias de estar espuesto al aire, pues 
se vuelve de color amarillo bajo, presentando en cierto modo 
un matiz de clorosis. Las propiedades magnéticas del metal 
tienen un carácter menos marcado que las del cobalto ó del 
hierro; y á juzgar por la forma del boton y por su aspecto de 
fusión perfecta, creo poder deducir que el nikel es mucho mas 
fusible que estos dos metales. Fundida en proporciones dadas 
con cobre y zinc una pequeña cantidad del boton, produjo una 
aleación de un aspecto incomparablemente superior á todas las 
que abundan en el comercio. En suma, estoy convencido de 
que se lograría un gran resultado emprendiendo una fabrica- 
ción de nikel puro; y entre las investigaciones felices que se 
podrían hacer, no dudo que daria este metal con el aluminio 
un producto de un aspecto tan hermoso como el de la plata, y 
capaz de ser superior á ella bajo el punto de vista de la du- 
ración y la inalterabilidad por las emanaciones sulfurosas. 
Al lado de las ventajas que acabo de indicar, hay dos ob- 
